557 



und eisenschwarz. Unter dem Hammer glàtteten sie sich 

 und wurden glànzend. Das Metall wurde stark vom 

 Magnet angezogen und war weicher als Schmiedeeisen 

 und hàrter als Kupfer. Spec. Gw. 7,63. Als Résultat 

 der Analyse wurde erhalten: 



Ungelostes 





Kohle 



5,19 



Silicium 





Wismuth 



4,38 



Nickel 



38,12 



Eisen 



52,31 





100,00 



3. Darstellung von reinem Nickel aus Rewdanskit. 



Da der Rewdanskit leicht durch Schwefelsàure zer- 

 setzt wird, so dûrfte folgendes Verfahren am leichtesten 

 und billigsten zum Ziele fùhren. 



Man vermische das feine Pulver von 1 Theil des Mi- 

 nerais mit 1 Theil Schwefelsàure, die zuvor mit ihrem 

 gleichen Gewicht Wasser verdùnnt wurde und erhitze 

 das Gemisch in Gefasseu aus hartem Steingut bis zum 

 anfangenden Verdampfen der Schwefelsàure. Sollte das 

 Minerai dabei noch nicht ganz zersetzt sein, so setze 

 man wieder etwas Wasser zur Masse und fahre mit dem 

 Erhitzen fort, bis das Minerai vollstândig zersetzt ist. 

 Ist dièses erreicht, so bringe man die Masse wieder durch 

 Zusatz von Wasser auf ihr ursprùngliches Volumen und 

 vermische sie, so lange sie noch heiss ist, mit so viel 

 eines Gemenges von gleichen Theilen Kochsalz und 

 Salpeter, als erforderlich ist, um das Eisenoxydul in 

 Oxyd umzuwandeîn. îst dies erreicht, so verdûnne 



